# Bariumorthotitanaat

Bariumorthotitanaat is het orthotitanaat van barium, een anorganische verbinding met de formule ${\ce {Ba2TiO4}}$. Het is een kleurloze, vaste stof die interessant is in verband met zijn overeenkomst met bariumtitanaat, een elektrokeramische stof.

## Structuur

Van de vaste stof zijn twee modificaties bekend: een lage-temperatuur fase (β) met P2$_1$/n symmetrie en een die bij hoge temperatuur stabiel is: (α′) met P2$_1$nb-symmetrie. De structuur van Ba$_2$TiO$_4$ is in de groep titanaten ongebruikelijk, omdat de titaan-atomen in een tetrahedron omringd zijn door vier-zuurstof-atomen. Een omringing met zes zuurstof-atomen in een octahedron is de standaard in die groep.

## Synthese

Bariumothotitanaat wordt gevormd in een reactie die optreedt als BaCl$_2$, BaCO$_3$ en TiO$_2$ samen tot smelten verhit worden, of door het sinteren van BaCO$_3$ en TiO$_2$. Een andere methode vormt het verwarmen van pellets Ba(OH)$_2$ en TiO$_2$. Daarnaast zijn er syntheses beschreven die gebruik maken van polymere precursors, een sol-gel of micellen. Ba$_2$TiO$_4$ is in de vorm van een dunne film gesynthetiseerd via chemical vapor deposition.

## Eigenschappen

* Dielektrische constante: 20 (bij 100 kHz)
* Bariumorthotitanaat is een hygroscopische vaste stof die in vochtige lucht met zwelling ontleedt.
* Bariumorthotitanaat kan CO$_2$ tot 99,9% verwijderen uit een stroom heet gas. volgens de reactie:
       ${\ce {Ba2TiO4 + CO2 -> BaTiO3 + BaCO3}}$
Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Barium orthotitanate op de Engelstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.
* 1 2 (en) S.S. Todd. (1952). Heat Capacities at Low Temperatures and Entropies at 298.16°K. of Orthotitanates of Barium and Strontium Journal of the American Chemical Society. 74 pag.: 2043–2045 DOI:10.1021/ja01135a014
* 1 2 (en) Kang Kun Wu, I.D. Brown. (1973). The Crystal Structure of β-Barium Orthotitanate, β-Ba$_2$TiO$_4$, and the Bond Strength-Bond Length Curve of Ti-O Acta Crystallographica. B29 pag.: 2009–2012 DOI:10.1107/S0567740873005959
* ↑ (en) John R. Günter, Geoffrey B. Jameson. (1983). Orthorhombic Barium Orthotitanate, α′-Ba$_2$TiO$_4$ Acta Crystallographica. C40 pag.: 207–210 DOI:10.1107/S0108270184003619
* 1 2 (en) Vishnu Shanker, Tokeer Ahmad, Ashok K. Ganguli. (2004). Investigation of Ba$_{2–x}$Sr$_x$TiO$_4$: Structural aspects and dielectric properties Bulletin of Materials Science. 27 (5): pag.: 421–427 DOI:10.1007/BF02708558
* ↑ (en) J.A. Bland. (1961). The Crystal Structure of Barium Orthotitanate, Ba$_2$TiO$_4$ Acta Crystallographica. 14 pag.: 875–881 DOI:10.1107/S0365110X61002527
* ↑ (en) Ya.S. Bobovich. The Raman Scattering of Barium Orthotitanate Optics and Spectroscopy. 13 pag.: 254–255
* ↑ (en) Dongyun Guo. High-speed growth of (103)-oriented Ba$_2$TiO$_4$ film by laser chemical vapor eposition Materials Letters. 70 pag.: 135–137 DOI:10.1016/j.matlet.2011.11.094
* ↑ (en) Tokeer Ahmad. (2004). Synthesis of nanometer-sized particles of barium orthotitanate prepared through a modified reverse micellar route: Structural characterization, phase stability and dielectric properties Journal of Materials Research. 19 pag.: 2905–2912 DOI:10.1557/JMR.2004.0406
* ↑ (en) Bernard Jaffe, William R. Cook Jr., Hans Jaffe. (1971). GEEN TITEL OPGEGEVEN Piezoelectric Ceramics , hoofdstuk 5. Barium Titanate pag.: 62 – Academic Press (London and New York) ISBN 0123795508
* ↑ (en) Yoshinori Saito, Hideto Sato, Yukio Sakabe. (2008). CO$_2$ Recovery at High Temperatures Using Ba$_2$TiO$_4$ Journal of Chemical Engineering of Japan. 41 (5): pag.: 441–446 DOI:10.1252/jcej.07WE236